258 Mincrnhgie. No- 175. 



(lanl long-temps ;i lair, en petits tas , pour la scparer de I'ar- 

 gile qui liii est reslee adherente. Cinq mines de calaniitie sont 

 cxploitees dans la Silesie-Superieure ; elles prodiiisont annucl- 

 lomcnt aujonrd'liui plus de loo niille quintaux mi^triques de 

 calamine qu'on vend aux usines a raison de 5 fr. le quintal nie- 

 Irique, a peu pres. 



Autrefois on envovait la calamine grillee en Suede et en 

 Russie : depnis 1808 on la traite pour en extraire le zinc, 

 avec beaucoup d'avantage. Ce traitemcnt se compose des ope- 

 rations suivantcs •. 1°. Calcination de la calamine sur la sole 

 d'un fovirncau a reverbere. En 24 heures on calcine ainsi 100 

 quintaux de calamine brute , enbrulant t5 boisseaux dehouille, 

 et on obtient 60 a 65 quintaux de calamine calcinee. 2°. Distil- 

 lation de cette calamine calcinee , dans des moufles de tei-re 

 places dans un four a reverbere , et communiquant avec un 

 recipient exterieur. Chaque moufle contient im demi-quintal 

 de calamine, melange d'un volume egal (environ aa livres) de 

 petit coke ou cinder. On cbaufFe a la liouille, avec un fort cou- 

 rant d'air ; le zinc se sublime, et coule en gouttelettes dans le 

 recipient; il est melange d'oxide qui se forme par la combustion 

 d'une partie du metal sublime. Dans celte operation 100 rjuin- 

 taux de calamine calcinee emploient 53 quintaux de coke et 

 522 quinlaux de houilie , et ils produisent 48 quintaux do zinc , 

 niele d'oxide. Un fourncau de 10 mi.ufles donne 17 quintaux 

 de zinc par semaine. 5°. Refonte du zinc impur : elle a lieu dans 

 des pots de fer de 12 pouces de diametre et de profondeur, 

 suspendus a la voute dun four a reverbere, et portant sur une 

 plaque de fer. On y puise le zinc fondu avec une cuillere, et on 

 le coulc sur une plaque horizontale de gres. Cliaque pot peut 

 contenir 2 a 5 quintaux de metal. En douze lieures on fond 

 ainsi i5 quititaux de zinc, en brulant 2 boisseaux de bouille. 

 Le dechet est de i5p. ioo;mais les crasscs reliennent 70 p. 

 100 de zinc, et sont repassces a la distillation avec la calamine. 



Par I'ensemblc de ces operations, on obtient, de la calamine 

 brute, 5o p. 100 de zinc , au lieu de 45 p. 100 quelle contient 

 reclleraent, et on briile 12 boisseaux de bouille , par quintal dc 

 zinc obtenu. Ce zinc revient a aG ou 28 fr. le quint. metrique\ 

 on le Veiid, a peu pres 56 fr. La prcsque lotalite est cxpedioo 

 a Hambourg. I^ — "■ 



